آلیاژهای مس
ترکیب بندی

شباهت در شکل ظاهری آلیاژهای مختلف از یک عنصر، با وجود تشکیل شدن از ترکیبات متفاوت در هر آلیاژ، می‌تواندهنگام دسته‌بندی ترکیبات منجربه سردرگمی شود. تقریباً ۴۰۰ ترکیب مختلف از آلیاژ مس و مس وجود دارد که به راحتی دسته‌بندی می‌شوند، به عنوان مثال: مس، آلیاژهای با درصد مس بالا، برنج، برنز، نیکل مس، مس – نیکل – روی (نقره نیکل)، مس سرب و آلیاژهای ویژه. در جدول زیر عنصر اصلی در آلیاژ برای چهار نوع از رایج‌ترین آلیاژهای مورد استفاده در صنعت مدرن به همراه نام هرآلیاژ ذکر شده‌است. انواع تاریخی، مانند نمونه‌هایی که عصر برنز را توصیف می‌کنند، ملموس تر هستند زیرا مخلوط‌ها به‌طور کلی متغیر بودند.
| خانواده | عنصر آلیاژ اصلی | شماره UNS |
| --- | --- | --- |
| آلیاژهای مس، برنجی | روی (روی) | C1xxxx – C4xxxx, C66400 – C69800 |
| برنز فسفر | قلع (Sn) | C5xxxx |
| برنزهای آلومینیومی | آلومینیوم (آل) | C60600 – C64200 |
| برنزهای سیلیکون | سیلیکون (Si) | C64700 – C66100 |
| کوپرنیکل، ابریشم نیکل | نیکل (نیکل) | C7xxxx |
| نام | ترکیب اسمی (درصد) | شکل و شرایط | تنش تسلیم(۰٫۲٪ انحراف، ksi) | تنش کششی (ksi) | کرنش طولی در ۲ اینچ (درصد) | سختی (مقیاس برینل) | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copper (ASTM B1, B2, B3, B152, B124, R133) | Cu 99.9 | آنیل شده | ۱۰ | ۳۲ | ۴۵ | ۴۲ | Electrical equipment, roofing, screens |
| " | " | Cold-drawn | ۴۰ | ۴۵ | ۱۵ | ۹۰ | " |
| " | " | Cold-rolled | ۴۰ | ۴۶ | ۵ | ۱۰۰ | " |
| Gilding metal (ASTM B36) | Cu 95.0, Zn 5.0 | Cold-rolled | ۵۰ | ۵۶ | ۵ | ۱۱۴ | سکه ها، گلوله‌ها |
| Cartridge brass (ASTM B14, B19, B36, B134, B135) | Cu 70.0, Zn 30.0 | Cold-rolled | ۶۳ | ۷۶ | ۸ | ۱۵۵ | Good for cold-working; radiators, hardware, electrical, drawn cartridge cases. |
| Phosphor bronze (ASTM B103, B139, B159) | Cu 89.75, Sn 10.0, P 0.25 | Spring temper | — | ۱۲۲ | ۴ | ۲۴۱ | High fatigue-strength and spring qualities |
| Yellow or High brass (ASTM B36, B134, B135) | Cu 65.0, Zn 35.0 | آنیل شده | ۱۸ | ۴۸ | ۶۰ | ۵۵ | مقاومت به خوردگی خوب |
| " | " | Cold-drawn | ۵۵ | ۷۰ | ۱۵ | ۱۱۵ | " |
| " | " | Cold-rolled (HT) | ۶۰ | ۷۴ | ۱۰ | ۱۸۰ | " |
| Manganese bronze (ASTM 138) | Cu 58.5, Zn 39.2, Fe 1.0, Sn 1.0, Mn 0.3 | آنیل شده | ۳۰ | ۶۰ | ۳۰ | ۹۵ | Forgings |
| " | " | Cold-drawn | ۵۰ | ۸۰ | ۲۰ | ۱۸۰ | " |
| Naval brass (ASTM B21) | Cu 60.0, Zn 39.25, Sn 0.75 | آنیل شده | ۲۲ | ۵۶ | ۴۰ | ۹۰ | مقاومت به خوردگی نمکی |
| " | " | Cold-drawn | ۴۰ | ۶۵ | ۳۵ | ۱۵۰ | " |
| Muntz metal (ASTM B111) | Cu 60.0, Zn 40.0 | آنیل شده | ۲۰ | ۵۴ | ۴۵ | ۸۰ | لوله‌های کندانسور |
| Aluminium bronze (ASTM B169 alloy A, B124, B150) | Cu 92.0, Al 8.0 | آنیل شده | ۲۵ | ۷۰ | ۶۰ | ۸۰ | — |
| " | " | سخت | ۶۵ | ۱۰۵ | ۷ | ۲۱۰ | " |
| Beryllium copper (ASTM B194, B196, B197) | Cu 97.75, Be 2.0, Co or Ni 0.25 | Annealed, solution-treated | ۳۲ | ۷۰ | ۴۵ | B60 (Rockwell) | Electrical, valves, pumps, oilfield tools, aerospace landing gears, robotic welding, mold making |
| " | " | Cold-rolled | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۵ | B81 (Rockwell) | " |
| Free-cutting brass | Cu 62.0, Zn 35.5, Pb 2.5 | Cold-drawn | ۴۴ | ۷۰ | ۱۸ | B80 (Rockwell) | Screws, nuts, gears, keys |
| Nickel silver (ASTM B122) | Cu 65.0, Zn 17.0, Ni 18.0 | آنیل شده | ۲۵ | ۵۸ | ۴۰ | ۷۰ | Hardware |
| " | " | Cold-rolled | ۷۰ | ۸۵ | ۴ | ۱۷۰ | " |
| Nickel silver (ASTM B149) | Cu 76.5, Ni 12.5, Pb 9.0, Sn 2.0 | Cast | ۱۸ | ۳۵ | ۱۵ | ۵۵ | Easy to machine; ornaments, plumbing |
| Cupronickel (ASTM B111, B171) | Cu 88.35, Ni 10.0, Fe 1.25, Mn 0.4 | آنیل شده | ۲۲ | ۴۴ | ۴۵ | – | کندانسور، لوله‌های آب-نمک |
| " | " | Cold-drawn tube | ۵۷ | ۶۰ | ۱۵ | – | " |
| Cupronickel | Cu 70.0, Ni 30.0 | Wrought | – | – | – | – | والوها، لوله‌های انتقال حرارت |
| Ounce metal Copper alloy C83600 (also known as "Red brass" or "composition metal") (ASTM B62) | Cu 85.0, Zn 5.0, Pb 5.0, Sn 5.0 | Cast | ۱۷ | ۳۷ | ۲۵ | ۶۰ | — |
| Gunmetal (known as "red brass" in US) | Varies Cu 80-90%, Zn <5%, Sn ~10%, +other elements@ <۱٪ |  |  |  |  |  |  |
| Family | CDA | Tensile strength [ksi]> Min. | Tensile strength [ksi]> Typ. | Yield strength [ksi]> Min. | Yield strength [ksi]> Typ. | Elongation (typ> ) [%].Elongation (typ.) [%] | Hardness [Brinell 10 mm-500 kg] | Machinability [YB = ۱۰۰] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red brass | ۸۳۳ |  | ۳۲ |  | ۱۰ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ |  |  |
| Red brass | ۸۳۶ | ۳۰ | ۳۷ | ۱۴ | ۱۷ | ۳۰ | ۵۰–۶۵ | ۸۴ |  |  |
| Red brass | ۸۳۸ | ۲۹ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۶ | ۲۵ | ۵۰–۶۰ | ۹۰ |  |  |
| Semi-red brass | ۸۴۴ | ۲۹ | ۳۴ | ۱۳ | ۱۵ | ۲۶ | ۵۰–۶۰ | ۹۰ |  |  |
| Semi-red brass | ۸۴۸ | ۲۵ | ۳۶ | ۱۲ | ۱۴ | ۳۰ | ۵۰–۶۰ | ۹۰ |  |  |
| Manganese bronze | ۸۶۲ | ۹۰ | ۹۵ | ۴۵ | ۴۸ | ۲۰ | 170–195† | ۳۰ |  |  |
| Manganese bronze | ۸۶۳ | ۱۱۰ | ۱۱۹ | ۶۰ | ۸۳ | ۱۸ | 225† | ۸ |  |  |
| Manganese bronze | ۸۶۵ | ۶۵ | ۷۱ | ۲۵ | ۲۸ | ۳۰ | 130† | ۲۶ |  |  |
| Tin bronze | ۹۰۳ | ۴۰ | ۴۵ | ۱۸ | ۲۱ | ۳۰ | ۶۰–۷۵ | ۳۰ |  |  |
| Tin bronze | ۹۰۵ | ۴۰ | ۴۵ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۵ | ۷۵ | ۳۰ |  |  |
| Tin bronze | ۹۰۷ | ۳۵ | ۴۴ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۰ | ۸۰ | ۲۰ |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۲ | ۳۴ | ۴۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۳۰ | ۶۰–۷۲ | ۴۲ |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۳ | ۳۶ | ۴۰ | ۱۶ | ۲۰ | ۲۵ | ۶۰–۷۵ | ۴۲ |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۶ | ۴۰ | ۴۴ | ۱۸ | ۲۰ | ۳۰ | ۶۵–۸۰ | ۴۰ |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۷ | ۳۵ | ۴۲ |  | ۲۱ | ۲۰ | ۷۷ | ۴۵ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۲ | ۳۰ | ۳۵ | ۱۴ | ۱۸ | ۲۰ | ۶۰–۷۰ | ۷۰ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۴ | ۲۵ | ۳۲ |  | ۱۶ | ۲۰ | ۵۵–۶۵ | ۷۰ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۵ | ۲۵ | ۳۲ | ۱۲ | ۱۶ | ۳۰ | ۵۵–۶۵ | ۷۰ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۶ | ۳۳ | ۳۰ | ۱۶ | ۲۱ | ۱۵ | ۷۹–۸۳ | ۸۰ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۷ | ۲۵ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۰ | ۵۵–۷۰ | ۸۰ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۸ | ۲۵ | ۳۰ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۵۰–۶۰ | ۸۰ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۴۳ | ۲۱ | ۲۷ |  | ۱۳ | ۱۰ | ۴۲–۵۵ | ۸۰ |  |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۲ | ۶۵ | ۸۰ | ۲۵ | ۲۷ | ۳۵ | 110–140† | ۵۰ |  |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۳ | ۶۵ | ۷۵ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۵ | 140† | ۵۵ |  |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۴ | ۷۵ | ۸۵ | ۳۰ | ۳۵ | ۱۸ | 140–170† | ۶۰ |  |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۵ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۴۴ | ۱۲ | 180–200† | ۵۰ |  |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۸ | ۸۵ | ۹۵ | ۳۵ | ۳۸ | ۲۵ | 150-170† | ۵۰ |  |  |
| Silicon bronze | ۸۷۸ | ۸۰ | ۸۳ | ۳۰ | ۳۷ | ۲۹ | ۱۱۵ | ۴۰ |  |  |
† Brinell scale with 3000 kg load: † Brinell scale with 3000 kg load
| Family | CDA | ASTM | SAE | SAE superseded | Federal | Military |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red brass | ۸۳۳ |  |  |  |  |  |
| Red brass | ۸۳۶ | B145-836 | ۸۳۶ | ۴۰ | QQ-C-390 (B5) | C-2229 Gr2 |
| Red brass | ۸۳۸ | B145-838 | ۸۳۸ |  | QQ-C-390 (B4) |  |
| Semi-red brass | ۸۴۴ | B145-844 |  |  | QQ-C-390 (B2) |  |
| Semi-red brass | ۸۴۸ | B145-848 |  |  | QQ-C-390 (B1) |  |
| Manganese bronze | ۸۶۲ | B147-862 | ۸۶۲ | 430A | QQ-C-390 (C4) | C-2229 Gr9 |
| Manganese bronze | ۸۶۳ | B147-863 | ۸۶۳ | 430B | QQ-C-390 (C7) | C-2229 Gr8 |
| Manganese bronze | ۸۶۵ | B147-865 | ۸۶۵ | ۴۳ | QQ-C-390 (C3) | C-2229 Gr7 |
| Tin bronze | ۹۰۳ | B143-903 | ۹۰۳ | ۶۲۰ | QQ-C-390 (D5) | C-2229 Gr1 |
| Tin bronze | ۹۰۵ | B143-905 | ۹۰۵ | ۶۲ | QQ-C-390 (D6) |  |
| Tin bronze | ۹۰۷ |  | ۹۰۷ | ۶۵ |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۲ | B143-922 | ۹۲۲ | ۶۲۲ | QQ-C-390 (D4) | B-16541 |
| Leaded tin bronze | ۹۲۳ | B143-923 | ۹۲۳ | ۶۲۱ | QQ-C-390 (D3) | C-15345 Gr10 |
| Leaded tin bronze | ۹۲۶ |  | ۹۲۶ |  |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۷ |  | ۹۲۷ | ۶۳ |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۲ | B144-932 | ۹۳۲ | ۶۶۰ | QQ-C-390 (E7) | C-15345 Gr12 |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۴ |  |  |  | QQ-C-390 (E8) | C-22229 Gr3 |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۵ | B144-935 | ۹۳۵ | ۶۶ | QQ-C-390 (E9) |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۷ | B144-937 | ۹۳۷ | ۶۴ | QQ-C-390 (E10) |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۸ | B144-938 | ۹۳۸ | ۶۷ | QQ-C-390 (E6) |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۴۳ | B144-943 | ۹۴۳ |  | QQ-C-390 (E1) |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۲ | B148-952 | ۹۵۲ | 68A | QQ-C-390 (G6) | C-22229 Gr5 |
| Aluminium bronze | ۹۵۳ | B148-953 | ۹۵۳ | 68B | QQ-C-390 (G7) |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۴ | B148-954 | ۹۵۴ |  | QQ-C-390 (G5) | C-15345 Gr13 |
| Aluminium bronze | ۹۵۵ | B148-955 | ۹۵۵ |  | QQ-C-390 (G3) | C-22229 Gr8 |
| Aluminium bronze | ۹۵۸ |  |  |  | QQ-C-390 (G8) |  |
| Silicon bronze | ۸۷۸ | B30 | ۸۷۸ |  |  |  |
در جدول زیر ب ترکیب شیمیایی آلیاژهای مختلف مس پرداخته بررسی شده‌است.
| Family | CDA | AMS | UNS | Cu [%] | Sn [%] | Pb [%] | Zn [%] | Ni [%] | Fe [%] | Al [%] | Other [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red brass | ۸۳۳ |  | C83300 | ۹۳ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۴ |  |  |  |  |
| Red brass |  |  | C83400 | ۹۰ |  |  | ۱۰ |  |  |  |  |
| Red brass | ۸۳۶ | 4855B | C83600 | ۸۵ | ۵ | ۵ | ۵ |  |  |  |  |
| Red brass | ۸۳۸ |  | C83800 | ۸۳ | ۴ | ۶ | ۷ |  |  |  |  |
| Semi-red brass | ۸۴۴ |  | C84400 | ۸۱ | ۳ | ۷ | ۹ |  |  |  |  |
| Semi-red brass | ۸۴۵ |  | C84500 | ۷۸ | ۳ | ۷ | ۱۲ |  |  |  |  |
| Semi-red brass | ۸۴۸ |  | C84800 | ۷۶ | ۳ | ۶ | ۱۵ |  |  |  |  |
| Manganese bronze |  |  | C86100 | ۶۷ | ۰٫۵ |  | ۲۱ |  | ۳ | ۵ | Mn 4 |
| Manganese bronze | 862† |  | C86200 | ۶۴ |  |  | ۲۶ |  | ۳ | ۴ | Mn 3 |
| Manganese bronze | 863† | 4862B | C86300 | ۶۳ |  |  | ۲۵ |  | ۳ | ۶ | Mn 3 |
| Manganese bronze | ۸۶۵ | 4860A | C86500 | ۵۸ | ۰٫۵ |  | ۳۹٫۵ |  | ۱ | ۱ | Mn 0.25 |
| Tin bronze | ۹۰۳ |  | C90300 | ۸۸ | ۸ |  | ۴ |  |  |  |  |
| Tin bronze | ۹۰۵ | 4845D | C90500 | ۸۸ | ۱۰ | 0.3 max | ۲ |  |  |  |  |
| Tin bronze | ۹۰۷ |  | C90700 | ۸۹ | ۱۱ | 0.5 max | 0.5 max |  |  |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۲ |  | C92200 | ۸۸ | ۶ | ۱٫۵ | ۴٫۵ |  |  |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۳ |  | C92300 | ۸۷ | ۸ | 1 max | ۴ |  |  |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۶ | 4846A | C92600 | ۸۷ | ۱۰ | ۱ | ۲ |  |  |  |  |
| Leaded tin bronze | ۹۲۷ |  | C92700 | ۸۸ | ۱۰ | ۲ | 0.7 max |  |  |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۲ |  | C93200 | ۸۳ | ۷ | ۷ | ۳ |  |  |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۴ |  | C93400 | ۸۴ | ۸ | ۸ | 0.7 max |  |  |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۵ |  | C93500 | ۸۵ | ۵ | ۹ | ۱ | 0.5 max |  |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۷ | 4842A | C93700 | ۸۰ | ۱۰ | ۱۰ |  | 0.7 max |  |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۳۸ |  | C93800 | ۷۸ | ۷ | ۱۵ |  | 0.75 max |  |  |  |
| High-leaded tin bronze | ۹۴۳ | 4840A | C94300 | ۷۰ | ۵ | ۲۵ |  | 0.7 max |  |  |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۲ |  | C95200 | ۸۸ |  |  |  |  | ۳ | ۹ |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۳ |  | C95200 | ۸۹ |  |  |  |  | ۱ | ۱۰ |  |
| Aluminium bronze | ۹۵۴ | 4870B 4872B | C95400 | ۸۵ |  |  |  |  | ۴ | ۱۱ |  |
| Aluminium bronze |  |  | C95410 | ۸۵ |  |  |  |  | ۴ | ۱۱ | Ni 2 |
| Aluminium bronze | ۹۵۵ |  | C95500 | ۸۱ |  |  |  | ۴ | ۴ | ۱۱ |  |
| Aluminium bronze |  |  | C95600 | ۹۱ |  |  |  |  |  | ۷ | Si 2 |
| Aluminium bronze |  |  | C95700 | ۷۵ |  |  |  | ۲ | ۳ | ۸ | Mn 12 |
| Aluminium bronze | ۹۵۸ |  | C95800 | ۸۱ |  |  |  | ۵ | ۴ | ۹ | Mn 1 |
| Silicon bronze |  |  | C87200 | ۸۹ |  |  |  |  |  |  | Si 4 |
| Silicon bronze |  |  | C87400 | ۸۳ |  |  | ۱۴ |  |  |  | Si 3 |
| Silicon bronze |  |  | C87500 | ۸۲ |  |  | ۱۴ |  |  |  | Si 4 |
| Silicon bronze |  |  | C87600 | ۹۰ |  |  | ۵٫۵ |  |  |  | Si 4.5 |
| Silicon bronze | ۸۷۸ |  | C87800 | ۸۰ |  |  | ۱۴ |  |  |  | Si 4 |
| Silicon bronze |  |  | C87900 | ۶۵ |  |  | ۳۴ |  |  |  | Si 1 |
† Chemical composition may vary to yield mechanical properties: † Chemical composition may vary to yield mechanical properties
برنج آلیاژی از مس است که با روی ساخته شده‌است. برنج‌ها معمولاً به رنگ زرد هستند. مقدار روی می‌تواند از مقدار خیلی کم‌تا ۴۰ درصد متغیر باشد؛ و تا زمانی که زیر ۱۵٪ نگه داشته شود، مقاومت در برابر خوردگی مس به‌طور قابل توجهی کاهش نمی‌یابد.
برنجها می‌توانند در شرایط خاص نسبت به شستشوی انتخاب خوردگی حساس باشند، هنگامی که روی از آلیاژ جدا می‌شود (دزد زدایی)، یک ساختار مس اسفنجی را بوجود می‌آورد.
طلای شمالی